G. Sehröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 23 
lastung von 90% d. Bbl., mit Schwankung von 83—96%, 
ähnliche Biegungsgeschwindigkeiten wie bei 200°. Es er¬ 
gänzen sich mithin innerhalb gewisser, allerdings nicht 
sehr weiter Grenzen, höhere Temperatur und höhere 
Biegungsbelastung zur Erzielung gleicher Wirkungen. 
Schließlich wurden noch einige Versuche bei niederen 
Temperaturen (70°—20°) angestellt. Vergleicht man die 
Ergebnisse dieser Versuche mit denjenigen bei höherer 
Temperatur, so tritt die vorwaltende Einwirkung der Tem¬ 
peratur auf die Nachgiebigkeit gegen Druck und besonders 
auf die Schnelligkeit der Biegung sehr stark hervor. Um 
in mehreren Stunden eine Biegung zu erhalten, mußten 
schon bei Temperaturen von 70° 100% der berechneten 
Bruchbelastung stets überschritten werden. Selbst inner¬ 
halb von 25 Stunden konnte bei dieser Belastung nur eine 
Biegung von 0,19 mm erreicht werden. Die größte Bie¬ 
gung, die auf diesem Wege erhalten wurde, war 0,32 mm, 
und jeder Versuch endete mit Bruch. 30% der Stäbchen 
brachen, ohne eine Biegung zu zeigen, obwohl die Be¬ 
lastungszunahme sehr langsam erfolgte. 
Erheblich günstiger gestalten sich die Verhältnisse für 
die Biegung, wenn man den Stäbchen mehr Zeit läßt. Für 
derartige Versuche wurde ein Stäbchen von 2,88 mm 
Breite und 1,25 mm Höhe, mithin mit einer Bruchbelastung 
von 103,8 Gramm, mit 73% belastet, und der Apparat 
unter einer Glasglocke im Keller aufgestellt; die Feuchtig¬ 
keit wurde durch konzentrierte Schwefelsäure nach Mög¬ 
lichkeit ferngehalten. Innerhalb von 25 Tagen war keine 
Biegung zu beobachten; am 27. Tage vormittags 10 Uhr 
war eine Biegung von 2,18 mm zu verzeichnen. 
Am 27. Tage nachm. 5 Uhr betrug die Biegung 2,35 mm 
28. 
„ vorm. 10 „ 
91 
99 
99 
2,48 mm 
28. 
„ nachm. 1 „ 
99 
99 
99 
3,68 mm 
29. 
„ vorm. 10 „ 
99 
99 
99 
4,64 mm 
Eine Stunde später war Bruch eingetreten. 
Man kann somit sagen, daß innerhalb ziemlich weiter 
Grenzen die Erhöhung der Temperatur für die Erzielung 
